## Jenis Artikel: orginial research
Uji Efektivitas Cangkang Keong Mas ( Pomacea Canaliculata L ) sebagai Biosorben dalam

## Menyerap Logam Timbal (Pb)
Risna Mauriza 1, , T. Muhammad Ashari 1 , Husnawati Yahya 1
1 Teknik  Lingkungan,  Universitas  Islam  Negeri  Ar-raniry  Banda  Aceh, Indonesia Corresponding  Email  :  t.m.ashari@gmail. com

## KATA KUNCI:
Logam Berat, Pb, Absorben, Cangkang Keong
Mas Diterima: 23 Juni 2019
Direvisi: 26 Juni 2019 Diterbitkan: 29 Juli 2019 Terbitan daring: 29 Juli 2019

## 1. Pendahuluan
Bijih logam  berat yang terdapat  di alam beras al dari bebatuan. Bijih logam berat sering  digunakan  manusia untuk  keperluan  sehari-hari.  Diantara  bi jih  logam  berat  y aitu  Timbal  (Pb)  (Kusnet,  2013).  Logam  Pb  sering dimanfaatkan  sebagai  pelapis  logam untuk  menghindari  karatan.  Selain  itu,  timbal juga  banyak  digunakan

## Jurnal Phi
ABSTRAK . Logam  berat  Pb  merupakan  logam  berat  yang  berbahaya  bagi kesehatan. Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  adanya  kandungan  logam  Pb dapat  dilakukan  dengan  penggunaan  adsorben.  Di  dalam  cangkang  keong mas  mengandung  banyak  kalsium  karbonat.  Kalsium  karbonat  dapat dijadikan  sebagai  adsorben.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji keefektivan  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  menyerap  logam  Pb. Penelitian  merupakan penelitian  kuantitatif.  Terdiri  dari  variabel  terikat  dan variabel  bebas.  Sedangkan  variabel  bebas  terdiri  dari  variasi  massa  serbuk dan waktu pengadukan. Massa serbuk keong mas yang digunakan yaitu 0 gr; 5 gr; 10 gr; 15 gr dan 20 gr dengan variasi waktu pengadukan selama 15 menit dan  30  menit  untuk  tiap  sampel  Pb.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang diperoleh  didapatkan  hasil  efektivitas  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam menyerap Pb 10 ppm terdapat pada massa 5 gr serbuk cangkang keong mas dan  dengan waktu pengadukan 15  menit  yaitu  sebesar 99,99%  dengan  hasil penurunan konsentrasi Pb 10 ppm menjadi Pb 0,0001 ppm.
pada  industri  cat,  industri  baterai  serta  industri  keramik  (Sunarya,  2007).  Terdapatnya  logam  berat  di  pe rairan dapat  menimbulkan  bahaya,  baik  itu  bahaya  pada  kehidupan  organisme  perairan,  maupun  bahaya  bagi kesehatan  manusia.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penjelasan  menge nai  sifat -sifat  logam  berat  yang  dibahas  oleh Moore  dan  Ramamoorthy  1984  dalam  Zulafian  (2006)  yaitu:
1. Sulit untuk  didegradasi,  sehingga  sangat  mudah  masuk  ke lingkungan.
2. Mampu  bertahan  di  dalam  jaringan  organisme.
3. Memiliki  EC10  dan  LC50  -  96  jam  yang  rendah.
4. Mampu  bertahan  lama  dalam  tubuh  biota  laut.
5. Memiliki  nilai  faktor  konsentrasi  (concentration  factor  atau  enrichmen t  factor)  yang  besar.
Timbal  merupakan  salah  satu  logam  yang  banyak  dikenal  dengan  sebutan  timah  hitam.  Timah  hitam atau  timbal  memiliki  warna  keabu-  abuan  dan  mengkilat.  Selain  itu  timbal  mempunyai  sifat  mudah  dibentuk, titik  lebur  yang  rendah  dan  juga  memiliki  sifat  kimia  yang  aktif  sehingga  sangat  cocok  digunakan  untuk melapisi  logam  agar  tidak  korosif  (Palar,  1994).  Timbal  adalah  logam  berat  yang  mempunyai  nomor  atom 82  dengan  berat  atom  207,20.  Massa  jenis  timbal  sebesar  11,34  g/cm 3 dan  mempunyai  titik  leleh  pada  suhu 1740 0 C  (Widowati,  2008).  Timbal  juga  mempunyai  sifat  yang  sulit  larut  di  dalam  air  dingin.  Akan  tetapi timbal  akan  larut  dengan  asam  nitrat,  asam  sulfat  dan  asam  asetat  pekat  (Palar,  1994).  Timbal  merupakan salah  satu  logam  yang  memiliki  sifat  beracun  dan  berbahaya.  Dimana  timbal   dapat  masuk  ke  dalam ekosistem  sehingga  akan  menimbulkan  pencemaran,  baik  itu  pencemaran,  tanah,  udara  maupun  air.  Timbal yang  masuk  ke  perairan  biasanya  berasal  dari  limbah  buangan  industri  kimia,  industri  percetakan  serta industri  logam  dan  cat  (Palar,  1994).  Keberada an  timbal  yang  berlebihan  akan  berdampak  terhadap  kesehatan dan  lingkungan.  Dimana  dampak  dari  paparan  timbal  dapat  mengakibatkan  berbagai  gang guan. Terkhususnya  dalam  sistem  organ  seperti  darah,  sistem  ginjal,  sistem  reproduksi,  sistem  pernafasa n  dan saluran  cerna  (Suciani,  2007).
Kebanyakan  dari  mata  pencaharian  penduduk  Indonesia  adalah  sebagai  petani  sawah  dan  petani  ladang (Suparta,  2010).  Salah  satu  yang  menjadi  masalah  petani  adalah  banyaknya  hama  pertanian  yang  menyerang tanaman  budidaya.  Salah  satu  hama  pertanian  adalah  keong  mas.  Keong  mas  ( Pomacea canaliculata L)  adalah molusca hewan  yang  bertubuh  lunak  yang  hidup  di  air  tawar  dan  salah  satu  hama  tanama n  padi.  Pe stisida jenis  moluksida  sering  digunakan  oleh  petani  untuk  menekan  populasi  keong  mas.  Kebanyakan  pestisida yang  digunakan  merupakan  jenis  pestisida  kimiawi  seperti  Abojo  60  WP,  Bensida  70  WP,  Nokeong  10  GR dan  lain  sebagainya  (Lukmini,  2016).  Keong  mas (Pomacea  canaliculata  L) atau  dikenal  dengan  sebutan   siput murbai  merupakan  keong  air  tawar  yang  berasal  dari  Amerika.  Awalnya  keong  mas  dibawa  ke  Asia  sebagai menu  makanan  lokal  dan  pada  akhirnya  dilepas  begitu  saja  (Cowie,  2005).  Kemudian  lama  kelamaan  keong mas  menyebar  ke  Filipina,  Kamboja  hingga  Indonesia  dan  menjadi  hama  bagi  padi  petani.  (Yunidawati,  2012). Hewan  ini  dapat  hidup  dalam  jangka  waktu  yang  lama  yaitu  berkisar  antara  2 – 6  tahun  denga n  siklus  hidup lebih  kurang  60  hari  dengan  fertilisasi  yang  tinggi  (Sulistiono,  2007).  Organisme   ini  mampu  bertahan  hidup pada  kondisi  yang  ekstrim.  Biasanya,  organisme  ini  hidup  di  parit,  rawa-  rawa,  sawah,  irigasi,  salur an  air yang  tergenang.  Bahkan  organisme  ini  dapat  hidup  di  air  yang  kurang  akan  oksigen  (Snyder  dan  S nyder, 1971).
Berdasarkan  beberapa  literatur,  cangkang  keong  mas  hampir  seluruhnya  terdiri  dari  kalsium  karbonat, kalsium  fosfat,  kalsium  silikat,  magnesium  karbonat  besi  dan  zat  organik  lainnya  (Gosu,  2011).  Menurut Pambudi  (2011),  kalsium  karbonat  yang  terdapat  pada  cangkang  keong  mas  sangat  berpotensi  untuk dijadikan  sebagai  adsorben.  Sebelumnya  telah  ada  penelitian  oleh  Simaremare  (2013)  tentang  kalsium karbonat  yang  terdapat  pad a  kerang  dimanfaatkan  untuk  menjernihkan  air,  bahkan  juga  dapat menguran gi  kandunga n  besi,  mangan  serta  logam  lainnya.  Kemudian  juga  ada  penelitian  oleh  Islami  dkk (2014)  membahas  tentang  penggun aan  serbuk  cangkang  keong  mas  konsentrasi  10%  dengan  waktu  kontak selama  20  jam  mampu  menyerap  logam  tembaga  (Cu)  dengan  efisiensi  penyerapan  99,98%.  Penelitian  Putri (2014)  tentang  pembuatan  kitosan  dari  cangkang  keong  mas  sebagai  adsorben  logam  Fe  pada  air  sumur,  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  cangkang  keong  mas  mampu  menyerap  logam  Fe  sebanyak  87,54%
dengan  jumlah  1,5  kg  kitosan  yang  direndam  selama  24  jam.  Selain  itu  juga  ada  penelitian  lain  tentang pemanfaatan kitosan c angkang  udang  terhadap efisiensi penyerapan logam  berat  Cr, Zn,  Ni,  Cu dan Fe oleh Wiyarsi (2007) dengan hasil efisiensi  penyerapan  oleh  kitosan  yang  optimum  berturut-turut  untuk  logam Cr, Fe, Ni, Cu dan Zn adalah 98,44% (untuk berat kitosan 0,375 gr); 99,21% (kitosan 0,5 gr); 58,62%  (kitosan 0,375  gr); 99,95  % (kitosan 0,375  gr) dan 56% (kitosan 0,5 gr).
Adsorpsi  adalah  suatu  penyerapan  yang  terjadi  pada  bagian  permukaan  adsorben.  Terjadinya  adsorbsi disebabkan  karena  adanya  daya  tarik  atom  yang  terdapat  pada  suatu  padatan  (adsorben)  terhadap  suatu zat  tertentu  (Atkinss,  1999).  Pada  proses  adsorbsi,  adsorben  cenderun g  akan  menarik  molekul -molekul yang  menempel  pada  adsorben.  Adsorben  adalah  suatu  zat  padat  yang  dapat  menyerap  komponen  tertentu dari  suatu  fase  fluida.  Menurut  Cossich  (2003),  biodsorpsi  merupakan  suatu  proses  penyerapan  logam  berat menggun akan  bahan  alami.  Biosorpsi  merupakan  metode  alternatif  yang  ramah  lingkungan.  Hal  ini dikarenakan  biosorpsi  berasal  dari  bahan-bahan  alami  sehingga  aman  untuk  lingkungan.  faktor-faktor  yang mempenga ruhi  daya  adsorbsi  yaitu:  jenis  adsorbat  dan  sifat  adsorben.  Jenis  adsorbat  ditinjau  dari  ukuran adsorbat  dan  polaritas  adsorbat  sedangkan  sifat  adsorben  ditinjau  dari  kemurnian  adsorben,  luas  perm ukaan adsorben  dan  temper atur  adsorben.
Biosorpsi  merupakan  salah  satu  teknik  untuk  mengolah  limbah  terbaru.  Biosorpsi  dapat  menyisihkan maupun  menghilangkan  kandun gan  logam  beracun  yang  ada  di  limbah  cair.  Dengan  demikian  biosorpsi  ini dapat  dipertimbanga n  untuk  digunakan  sebagai  eknologi  yang  digunakan  untuk  pengolahan  limbah  cair khususnya  limbah  cair  industri  (Martins,  2006).  Biosorpsi  merupakan  salah  satu  teknik  untuk  mengolah limbah  terbaru.  Biosorpsi  dapat  menyisihkan  maupun  menghilangkan  kandungan  logam  beracun  yang ada  di  limbah  cair.  Dengan  demikian  biosorpsi  ini  dapat  dipertimbangan  untuk  digunakan  sebagai  eknologi yang  digunaka n  untuk  pengolahan  limbah  cair  khususnya  limbah  cair  industri  (Martins,  2006).
Menurut  Tzesus  (1992),  biosorben  adalah  biomaterial  yang  digunakan  sebagai  penyerap.  Biomaterial dapat  menyerap  secara  aktif  dan  pasif.  Penyerapan  secara  aktif  oleh  biomaterial  terjadi  pada  bioma terial hidup,  sedangkan  penyerapa n  pasif  oleh  material  terjadi  pada  biomaterial  mati.  Oleh  karena  itu   bioma terial dikatakan  memiliki  cara  penyera pan  yang  unik.
Biosorbsi  sangat  menarik  dipelajari  dikarenakan  materialnya  banyak  sekali  tersedia  di  alam, pengoperasiannya  mudah,  serta  ukuran  partikelnyapun  dapat  diatur  (Fourest  dan  Roux,  1992).  Adapun biodsorbsi  yang  sering  digunakan  dalam  penyerapan  logam  berat  adalah  tumbuhan  enceng  g ondok (Muhammad,  2009).  Menurut  Kargi  dan  Cikla  (2006),  biosorbsi  lebih  cocok  digunakan  untuk  proses  kimia  dan fisika  dikarenakan  biosorbsi  memiliki  sifat-sifat  seperti  berikut  Tanaman  dapat  digunakan  sebagai  biosorben, Biosorben  murah,  mudah  didapat,  Penyerapan  ion  logam  selektif  dapat  menggunakan  biosorben,  Biosorbsi dapat  dimanfa atka n  pada  kondisi  lingkungan  seperti  pada  pH,  kekuatan  ion,  serta  suhu.
Banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  mengurangi  logam  berat.  Salah  satu  teknik  yang  dapat digunakan  berupa  fitoekstraksi  dan  pengguna an  karbon  aktif  sebagai  adsorben  (Nonong,  2010).  Biosorben adalah  bahan  alami  yang  digunakan  sebagai  penyerap  bahan  kimia  (Tzesus,  1992).  Salah  satu  biosorben   yang sering  digunaka n  untuk  menyerap  logam  berat  adalah  eceng  gondok  (Muhammad,  2009).
2. Metodologi  Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  variabel  terikat  dan  variabel  bebas.  Variabel  terikat  terdiri  dari  konsentrasi 10  ppm  merkuri  dan  10  ppm  timbal.  Sedangkan  variabel  bebas  terdiri  dari  variasi  massa  serbuk  cangkang keong  mas.  Masing-masing  variasi  massa  serbuk  cangkang  keong  mas  yang  digunakan  adalah  V1  =  0  gr  serbuk cangkang  keong  mas  dalam  100  ml  larutan;  V2=  5  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  100  ml  laruta n;  V3= 10  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  100  ml  larutan;  V4=  15  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  100  ml larutan  dan  V5=  20  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  100  ml  larutan.  Variasi  lama  waktu  penga dukan untuk  setiap  sampel  perlakuan  adsorbe n  yaitu  15  menit  dan  30  menit.
Cangkang  keong  mas  dibersihkan  lalu  dicuci  dengan  air.  Setelah  cangkang  dicuci,  cangkang  tersebut ditumbuk  atau  diblender  sampai  halus  dan  diayak  dengan  ayakan  100 mesh ,  setelah  diayak  serbuk  can gkang keong  mas  dimasukkan  ke  dalam  oven  pada  suhu  110 0 C  selama  3  jam  (Utomo,  2014).
Pada  penelitian  ini,  sampel  Pb  yang  digunakan  menggu nakan  larutan  standar  Pb  10ppm.  Larutan standar  Pb  10  ppm  dibuat  dengan  cara  memipet  1  ml  larutan  induk  Pb  1000,  kemudian  larutan  dimasukkan
kedalam  labu  ukur  100  ml  dan  diencerkan  mengg unakan  aquadest  hingga  batas  tera,  sehingga  dida patkan larutan  Pb  10 ppm  (SNI  6989.  8:  2004).
Proses  penyerapan  Pb  dilakukan  setelah  membuat  larutan  standar  logam  timbal  denga n  konsentrasi  10 ppm  dari  larutan  induk  1000  ppm  denga n  100  ml  akuades  untuk  tiap -tiap  sampel  (SNI  6989.  8  :  2004).  Serbuk cangkang  keong  mas  yang  telah  halus  ditambahkan  kedalam  setiap  perlakuan  berturut-turut  sebanyak  0  gr;  5 gr;  10  gr;  15  gr;  dan  20  gr.  Kemudian  serbuk  keong  mas  yang  telah  ditambahkan  kedalam  larutan  diaduk menggun akan magnetic  stirer dengan  kecepatan  putaran  100  rpm  selama  15  menit  untuk  perlakuan  pertama pada  tiap-tiap  sampel.  Sedangkan  untuk  perlakuan  kedua  larutan  10  ppm  timbal  dibuat  kembali  dan ditambahkan  pula  variasi  berat  serbuk  cangkang  keong  mas  sesuai  dengan  perlakuan  pertama.  Setelah  serbuk keong  mas  ditambahkan  sesuai  dengan  variasi  berat  serbuk,  maka  kemudian  larutan  10  ppm  timbal  yang ditambahkan  serbuk  diaduk  meng gunakan magnetic  stirrer dengan  kecepatan  100  rpm  selama  30  menit  untuk tiap-tiap  sampel.  Setelah  diaduk  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan,  larutan  didiamkan  selama  24  jam (Syauqiah,  2011).  Kemudian  larutan  yang  telah  didiamkan  disaring  menggu nakan  kertas  saring  (Herla ndien, 2013). Supernatant yang  dihasilkan  dianalisis  dengan  AAS  untuk  menentukan  kadar  logam  Pb. Menurut  Larasati  (2015),  efektivitas  penyerapan  logam  berat  dapat  ditentukan  dengan  membandingkan konsentrasi  logam  mula-mula  dengan  konsentrasi  logam  setelah  penyerapan,  dengan  persama an  berikut
𝐸𝐹 = (F 𝑖− F 𝑓 ) 𝑥 100 % (1)
F 𝑖

## 3. Hasil  dan  Pembahasan
Penyerapan  logam  berat  Pb  juga  dilakukan  dengan  memvariasikan  massa  serbuk  keong  mas  serta  waktu pengadukan.  Variasi  massa  serbuk  keong  mas  serta  waktu  pengadukan  yang  digunakan  selama  15  menit. Dimana  massa  serbuk  cangkang  keong  mas  yang  digunakan  yaitu  5  gr;  10  gr;  15  gr  dan  20  gr  dengan  waktu pengadukan  15  menit  dengan  kecepatan  100  rpm.  Adapun  hasil  penuruna n  Pb  dengan  waktu  pengaduk an  15 menit  dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah  ini.
Tabel  1 Hasil  Penyerapan  Pb dengan  Waktu  Pengadukan  15 Menit
No Massa  Serbuk/
(gr)
Hasil  Uji/ (mg/l) Baku  Mutu/ (PP.No  42 tahun  2008) Efektivitas Penyerapan (%) 1 0 10 0,03 99,99 2 5 0,0001 0,03 99,99 3 10 0,0001 0,03 99,99 4 15 0,0001 0,03 99,99 5 20 0,0001 0,03 99,99
Berdasarkan  tabel  1  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada  massa  5  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  dapat menurunkan  konsentrasi  Pb  10  ppm  menjadi  0,0001ppm.  Pada  massa  10  gr  juga  menurunkan  konsentr asi  Pb menjadi  0,0001  ppm.  Begitu  pula  denga n  massa  15  gr  dan  20  gr  massa  serbuk  cangkang  keong  mas  dapat menurunkan  konsentrasi  Pb  10  ppm  menjadi  0,0001  ppm.  Menurut  Refilda  (2001)  menjelaskan  bahwa semakin  besar  massa  adsorben  yang  digunakan  maka  hasil  yang  didapatkan  juga  semakin  baik.  Hal  ini dikarenaka n  semakin  berat  massa  yang  digunakan  maka  akan  semakin  bertambah  jumlah  partikel  serta  luas

## Hasil Uji Penurunan Konsentrasi Pb 10 ppm dengan  Waktu Pengadukan 15 Menit
Serbuk Keong Mas (Gr)
permukaannya.  Sehingga  massa  adsorben  akan  semakin  banyak  dapat  mengikat  ion  logam  berat.  Ha sil  uji serta  hasil   efektivitas  penyerapan  kadar  Pb  10  ppm  dengan  waktu  pegadukan  15  menit  dapat  dilihat  pada grafik-  grafik  dibawah  ini.
10 9 8 7 6 5 4 3 0 5 10 15 20
25
Gambar  1 Hasil  Uji  Penurunan  Pb  10 ppm  dengan  Waktu  Pengadukan  15 Menit
Gambar  2 Grafik  Efektivitas  Penyerapan  Pb dengan  Waktu  15 Menit
Berdasarkan  grafik  diatas  dapat  dilihat  bahwa  penurunan  konsentr asi  Pb  10  ppm  sangat  baik.  Hal  ini dapat  dilihat  bahwa  hasil  efektivitas  penyerapan  Pb  oleh  massa  5  gr,  10  gr,  15  gr  dan  20  gr  serbuk  cangkang
K ons e nt ra si Pb y ang t e ra ds or bs i ( ppm )
9.9999 9.9999 9.9999 9.9999
Hasil Uji Penurunan Konsentrasi Pb 10 ppm dengan  Waktu Pengadukan 30 Menit
Serbuk Keong Mas  (Gr)
keong  mas  mencapai  99,99%.  Hasil  dari  variasi  massa  serbuk  cangkang  keong  mas  oleh  setiap  variasi menghasilkan  penurunan  yang  sama.  Hal  ini  dikarenakan  pada  massa  5  gr  sampai  20  gr  serbuk  cangkang keong  mas  mampu  menyerap  logam  berat  Pb  dalam  jumlah  yang  besar,  sehingga  dari  massa  5  gr  serbuk cangkang  keong  mas  sampai  massa  20  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  belum   memiliki  titik  jenuh  dalam menyerap  logam  berat  Pb.  Hal  ini  sesuai  denga n  pendapat  Wijayanti  (2018)  mengatakan  bahwa   titik jenuh  pada  proses  adsorbsi  dapat  ditandai  dengan  tidak  terjadinya  lagi  penurunan  logam  bahkan  dapat menaikkan  kadar  logam  dari  logam  sebelumnya.  Hal  ini  dikaren aka n  telah  terjadinya  proses  desorpsi.
Penyerapan  logam  berat  Pb  dengan  w aktu  pengadukan  30  menit  juga  mengalami  penurun an  yang  sama pada  konsentrasi  10  ppm  Pb.  Dimana  pada  waktu  pengadukan  30  menit  juga  menghasilkan  hasil  yang  sama dengan  pengadukan  15  menit.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah  ini.
Tabel  2 Hasil  Penyerapan  Pb dengan  Waktu  Pengadukan  30 Menit No Massa  Serbuk/ (gr) Hasil  Uji/ (mg/l) Baku  Mutu/ (PP.No  42 tahun  2008) Efektivitas Penyerapan (%) 1 0 10 0,03 0 2 5 0,0001 0,03 99,99 3 10 0,0001 0,03 99,99 4 15 0,0001 0,03 99,99 5 20 0,0001 0,03 99,99
Adapun  tabel  penyerapan  Pb  dengan  waktu  pengad uka n  30  menit  dapat  disajikan  dalam  grafik-  grafik seperti  dibawah  ini.
10 9 8 7 6 5 4 3 0 5 10
15 20 25
Gambar  3 . Hasil  Uji  Penurunan  Pb 10  ppm  dengan  Waktu  Pengadukan  30 Menit
66
Mauriza, R., Ashari, T.M., Yahya, H. 2020.  Uji Efektivitas Cangkang…..
t.m.ashari@gmail.com
K ons e nt ra si Pb y ang t e ra ds or bs i ( ppm )
9.9999 9.9999 9.9999 9.9999
Mauriza, R., Ashari, T.M., Yahya, H. 2019.  Uji Efektivitas Cangkang….. t.m.ashari@gmail.com

## Gambar  4 Grafik  Efektivitas  Penyerapan  Pb dengan  Waktu  30 Menit
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  konsentrasi  Pb  10  ppm  mengalami  penurunan. Pengadukan  30  menit  juga  berpengaruh  terhadap  penurunan  logam  Pb  seperti  yang  ditunjukkan   pada gambar  4.  sebesar  99,99%.  Perbedaa n  waktu  pengadukan  15  menit  dan  30  menit  tidak  terlalu  berpen garuh terhadap  penurunan  logam  Pb.  Hal  ini  dikarenakan  adsorben  dari  serbuk  keong  mas  masih  mampu menurunkan  konsentrasi  Pb  dengan  hasil  yang  sama.  Syauqiah  (2011)  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  adsorpsi  adalah  waktu  pengadukan.  Semakin  lama  waktu   penga dukan yang  digunakan  semakin  bagus  proses  penghomogen an  sehingga  proses  adsorpsi  semakin  baik.  Akan tetapi  jika  waktu  kontak  berlebihan  akan  merusak  struktur  adsorben,   sehingga  proses  adsorpsi  kurang optimal.

## 4. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah,  Kadar  serbuk  cangkan g  keong  mas  dan waktu  pengadukan  yang  efektif  dalam  menyerap  logam  berat  Pb  adalah  pada  kadar  5  gr  dengan  waktu pengadukan  15  menit  yaitu  sebesar  99,99%.  Hasil  penurunan  konsentrasi  Pb  10  ppm  yang  efektif  terdapat pada  kadar  5  gr  serbuk  keong  mas  dengan  waktu  waktu  pengadukan  15  menit  yaitu  0,0001  ppm.

## Keterlibatan  Penulis
RM  melakukan  pengum pulan  data  dan  menulis  naskah  original  dan  revisi.  TMA  dan  HY  memberi  gagasan pokok  pengemb angan.

## Daftar  Pustaka
Atkinss.  (1999) . Kimia  fisika  2 . Jakarta  : Erlangga. Cowie,  R.H.  Hayes  KA  dan  Thiengo  SC.  (2005 ).  Alien  non-marine  molluscs  in  the  Islands  of  the  Tropical  and  Subtropical Pacific :  a review. American  Malacological  Bulletin .(  95-103). Herlandien, Y. (2013). Pemanfaatan Arang Aktif sebagai Adsorben Logam Berat dalam Air Lindi Di TPA Pakusari Jember . Skripsi. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Kusnet Mj. (2013). Poisoning dan drug overdose . Mercury. London Larasati,  A.I.,  Susanawati,  L.  D  dan  Suharto  B.  (2015). Efektivitas Adsorpsi Logam Berat  pada  Air  Lindi  menggunakana Media  Karbon  Aktif,  Zeolit  dan  Silika Gel  di  TPA  Tlekung,  Batu, Jurnal  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan.  (44- 48).
Martins, B.l., Cruz C.V., Luna, A.S., dan Henriques,. C.A. (2006). A Sorpstion and Desorpstion of Pb ions by Dead Sargassum sp. Biomass. Biochemical  Engeenering Journal. (310-314).
Mauriza, R., Ashari, T.M., Yahya, H. 2019.  Uji Efektivitas Cangkang….. t.m.ashari@gmail.com
Media dalam Mengurangi Kadar Kadmium  pada Larutan Pupuk . Jurnal Kesehatan Masyarakat.(41-48). Muhammad  D,  Chen  F,  Zhao  J,  Zhang  G  dan  Wu  F.  (2009). Comparison  of  EDTA  and  Citric  Acid-  Enhanced Phytoextraction of Heavy Metals in Artifically Metal Contaminated Soil by Typha angustifolia Int J Phytoremediation. (558 ) Nonong.  (2010). Pemanfaatan  Limbah  Tahu  se bagai  Pe nyerap  Logam  Krom,  Kadmium  dan  Besi  dalam  Air  Lindi  di  TPA , Jurnal  Pembelajaran  Sains,  (257-269). Palar,  H. (1994). Pencemar an  dan  Toksikologi  Logam  Berat . Jakarta:  Rineka  Cipta. SNI    6989.    8:2004.    Air    dan    Air    Limbah    : Cara    Uji    Timbal    (Pb)    secara  Spektofotometri  Serapan  Atom  (SSA) Uap  Dingin  atau  Mercury  Analyzer SNI    6989.78:2011.    Air    dan    Air    Limbah    : Cara    Uji    Raksa    (Hg)  secara  Spektofotome tri  Serapan  Atom  (SSA) Uap  Dingin  atau  Mercury  Analyzer .
Snyder,  N.  F.R.  dan  Snyder,  H.  A.  (1971). Defenses  of  The  Florida  Apple  Snail Pomacea paludosa. (175-215) Suciani, S. (2007). Kadar Timbal dalam Darah Polisi Lalu Lintas dan Hubungannya dengan Kadar Hemoglobin (Studi Pada Polisi Lalu Lintas yang Bertugas di Jalan Raya Kota Semarang) . Tesis. Semarang: Magister Gizi Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Sulistiono.  (2007). Cara aman mengendalikan  keong mas .  Fakultas  Perikanan dan  Ilmu  Kelautan.  Institut Pertanian Bogor.
Sunarya.  (2010). Kimia  Dasar  I Berdasarkan  Prinsip-Prinsip  Kimia  Terkini .  Bandung:  Yarana. Syauqiah  I,  Amalia  M  dan  Hetty  Kartini  A.  (2011). Analisis  Variasi  Waktu  Kecepatan  Pengaduk  pada  Proses Adsorpsi  Limbah  Logam  Berat  dengan Arang Aktif . Jurnal Info Teknik . (11) Tzesus,  M  dan  Volesky  B,   (1992).   The  Mecanism  of  Uranium  Biosorption  by Rhy zopus  arrhizus .  Biotechnol  Bioeng. (385-401). Utomo  S.  (2014). Pe ngaruh  Waktu  Aktiv asi  dan  Ukuran  Partike l  te rhadap  Day a  Serap  Karbon  Aktif  dari  Kulit Singkong  de ngan  Aktiv ator  NaOH . Seminar  Nasional  Sains  dan  Teknologi  2014. Fakultas  Teknik  Universitas Muhammaddiyah  Jakarta. Widowati dan Wahyu,  (2008). Efek Toksik Logam: Pencegahan dan Penaggulangan Pencemaran . Yogyakarta. Zulalfian.  (2006) .  Merkuri  Antara  Manfaat  dan  Efek  Penggunaannya  Bagi  Kesehatan  Manusia  dan  Lingkungan .  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  dalam  Bidang  Ilmu  Kimia  Analitik  pada  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.